PAR M/ le CHEV/ de RODILANT 12^ 



metal s'obscurcit, malgré qu'on le poussàt au feu le plus vif, 

 & il se figea sans fulniination. Je retirai la petite plaque qui 

 éroit d'une couleur bianche luisante; elle étoit aigre au mar- 

 teau, & avole acquis une augmentation de poids. 



Ayanc examiné cette plaque de coupelle, qui pesoit à peu 

 près un denier, je la mis dans un matras contenant de l'eau 

 regale composée à parties égales des acides nitreux &: marin : 

 à l'accès du feu la dissolution se fit d'une manière violente, 

 & prit une belle couleur rouge de grenat ; il resta au fond 

 un peu de platine & du sable noir dont j'ai déjà parie; après 

 un long repos , il se déposa une chaux de couleur de molyb- 

 dène, que je separai & mis de nouveau dans de l'es- 

 prit de nitre qui ne put l'attaquer ; je le remplacai par de l'eau 

 regale, qui prit une couleur verte d'herbe; j'y instillai des 

 gouttes d'huile detartre, oc après l'efFervescence il se fit un 

 precipite ; la dissolution ^près trois mois de repos donna des 

 cristaux de la couleur des rubis ; ce qui marquoit une resi- 

 dence martiale. 



Après avoir examiné la platine avec le plomb, & son re- 

 sultai avec l'eau regale , je passai aux alliages avec les autres 

 métaux & demi-métaux. Je commencai donc à l'allier avec 

 un or à peu près de 14 K.", qui étoit parfaitement purifié 

 par Tantimoine ; pour faciliter la fonte de ces deux métaux 

 j'employai du borax, qui les fit fondre & méler parfaitement 

 ensemble: les proportions des mélanges étoient les suivantes. 



i.° 20 K."d'or, & 3 K." de platine il en resulta un or 

 pale &: aigre. 



2." 21 K." d'or, & 3 K." de platine coupellés avec un peu de 

 plomb ; j'y ttouvai une augmentation d'un K." qui étoit la re- 



